Source: http://docplayer.fi/3312332-Betonisiltojen-korjaussuunnitteluohje.html
Timestamp: 2017-10-17 15:27:33+00:00
Document Index: 6219479

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Betonisiltojen korjaussuunnitteluohje - PDF
Betonisiltojen korjaussuunnitteluohje
Download "Betonisiltojen korjaussuunnitteluohje"
1 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Betonisiltojen korjaussuunnitteluohje BETONISILTOJEN LEVENNYSTEN JA SUUREMPIEN VALUKORJAUSTEN MITOITUS- JA SUUNNITTELUOHJE
3 Betonisiltojen korjaussuunnitteluohje Betonisiltojen levennysten ja suurempien valukorjausten mitoitus- ja suunnitteluohje Liikenneviraston ohjeita 17/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011
4 Kannen kuva: Torsten Lunabba Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L X ISSN ISBN Liikennevirasto PL HELSINKI Puhelin
6 4 Liikenneviraston ohjeita 17/2011 Esipuhe Liikennevirasto ei ole aikaisemmin julkaissut betonisiltojen korjaussuunnittelua koskevia ohjeita. Siltojen korjauskansiossa (SILKO) suunnittelua on käsitelty jonkin verran yleisellä tasolla, mutta pääpaino on korjausrakentamisessa. Tämä uusi ohje on lopputulos laajasta tutkimusprojektista Vaurioiden ja korjaustyön vaikutus sillan korjaussuunnitteluun ja kantavuuteen. Projektin ohjaukseen ja rahoitukseen osallistuivat Liikennevirasto, Säteilyturvakeskus, Helsingin ja Vantaan kaupungit, Rudus Oy ja Destia Oy. Projektin johto- ja sihteeritöistä vastasi Destia Oy:n sillansuunnitteluyksikkö. Tutkimustyön merkittävänä osana tehtiin kolme opinnäytetyötä, kaksi Tampereen teknilliselle yliopistolle ja yksi Lundin teknilliselle korkeakoululle /41/ /43/. Tutkimusprojektin ohjausryhmään kuuluivat: Timo Tirkkonen Jouko Lämsä Markku Nousiainen Ilkka Sinisalo Timo Rytkönen Risto Ollila Jukka Myllymäki Vesa Anttila Torsten Lunabba Liikennevirasto, taitorakenteet Liikennevirasto, taitorakenteet Liikennevirasto, taitorakentaminen VR Rata Oy, Liikenneviraston edustajana Helsingin kaupunki Vantaan kaupunki Säteilyturvakeskus Rudus Oy Destia Oy Tutkimusprojektin projektiryhmään kuuluivat: Timo Tirkkonen Markku Nousiainen Pertti Pitkänen Eero Sihvonen Torsten Lunabba Daniella Odendaal Olli-Pekka Tynkkynen Eetu Väisänen Antti Rämet Liikennevirasto, taitorakenteet Liikennevirasto, taitorakentaminen Säteilyturvakeskus Helsingin kaupunki Destia Oy Destia Oy, opinnäytetyön tekijä Destia Oy, opinnäytetyön tekijä Destia Oy, opinnäytetyön tekijä Destia Oy Opinnäytetöiden valvojina olivat Tampereen teknillisen yliopiston professori Ralf Lindberg ja Lundin teknillisen korkeakoulun professori Sven Thelandersson. Helsingissä joulukuussa 2011 Liikennevirasto Taitorakentaminen
7 Liikenneviraston ohjeita 17/ Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala Käsitteet TOIMIVUUSVAATIMUKSET LEVENNETTÄVÄN, KORJATTAVAN TAI LIEVÄSTI VAURIOITUNEEN SILLAN SUUNNITTELUPERUSTEET Suunnittelukuormat Materiaalien laskentalujuudet ja mitoitus käyttörajatilassa Yleistä Materiaalien osavarmuusluvut Halkeamaleveydet Suojaava betonipeite Muut ohjeet ENNEN KORJAUSSUUNNITTELUN ALOITTAMISTA TEHTÄVÄT TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET LUJUUDEN MÄÄRITYS KORJATTAVASSA RAKENTEESSA Betoni Betoniteräs Jänneteräs Betonin ja teräksen yhteistoiminta VANHAN SILLAN KORJATTAVAN RAKENNEOSAN KANTAVUUDEN LASKENTA VAURIOIDEN VAIKUTUKSEN SUURUUSLUOKKATARKASTELU JA TOIMENPIDESUOSITUKSET BETONIN LYHYT- JA PITKÄAIKAISET MUODONMUUTOKSET Raudoittamaton tai lähes raudoittamaton rakenne Raudoituksen vaikutus rakenteen teholliseen kimmokertoimeen Betonin pitkäaikaisten muodonmuutosten vaikutus rakenteiden mitoitukseen SITOUTUMISLÄMPÖTILASTA AIHEUTUVAT RASITUKSET Lämpösuojauksen tarpeellisuus Lämpötilaerot siltoja levennettäessä Lämpötilaerot laattoja ja palkkeja korjattaessa Lämpötilaerot pilareita korjattaessa KUTISTUMINEN ULKOISTEN KUORMIEN JAKAANTUMINEN Yleisperiaatteet Siltojen leventäminen Uuden osan muotit ripustettu vanhasta rakenteesta... 38
8 6 Liikenneviraston ohjeita 17/ Uuden osan muotit tuettu telineillä Jälkivalukaista uuden ja vanhan osan välissä Laattojen ja palkkien korjaaminen ja vahvistaminen Vanhaa rakennetta ei tueta Vanhaa rakennetta tuetaan lisäkuormille Vanhaa rakennetta nostetaan Pilareiden korjaaminen ja vahvistaminen Pilaria ei tueta Pilaria tuetaan lisäkuormille Päällysrakennetta nostetaan JÄNNITETYT RAKENTEET KORJAUSSUUNNITELMASSA ESITETTÄVÄT ASIAT VIITELUETTELO LIITTEET Liite 1 Liite 2 Betonipinnan poistamisohjeita siltojen korjauksissa Uusittavien reunapalkkien raudoitus
9 Liikenneviraston ohjeita 17/ Yleistä 1.1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala Tätä ohjetta käytetään betonirakenteisten siltojen korjaussuunnittelun ohjauksessa ja laadunvarmistuksessa. Tarkoituksena on parantaa ja yhtenäistää korjaussuunnitelmien laatutasoa ja varmistaa, että siltojen kantavuus ja käyttöikä saadaan korjaustoimenpiteillä riittävän korkealle ja siltojen hoidon ja ylläpidon kannalta taloudelliselle tasolle. Korjaussuunnitelmia laadittaessa lähtökohtana on, että siltojen hoidossa ja ylläpidossa toimitaan Liikenneviraston siltojen ylläpidon toimintalinjojen /1/ mukaisesti siltojen tarkastamisessa noudatetaan Liikenneviraston sillantarkastusta koskevia ohjeita /2/, /3/ ja /9/ korjaustoimenpiteet suunnitellaan tämän ohjeen, eurokoodien, eurokoodien kansallisten liitteiden ja Liikenneviraston soveltamisohjeiden mukaisesti korjaustyö tehdään Silko-ohjeissa /5/ kuvatuilla menetelmillä ja Liikenneviraston käyttöönsä hyväksymillä materiaaleilla. Nämä ohjeet täydentävät ja täsmentävät Silko-ohjeissa /5/ korjaussuunnittelua koskevia yleisiä laatuvaatimuksia. Tässä ohjeessa ei käsitellä betonirakenteen jälkijännittämistä eikä betonirakenteiden liimausvahventamista teräslevyillä tai hiilikuiduilla. Liimausvahventamisen suunnittelussa noudatetaan Liikenneviraston ohjetta Betonirakenteiden liimausvahventamisohjeet /6/. Siltojen ei-rakenteellisia korjaustoimenpiteitä voidaan suunnitella myös Liikenneviraston ohjeiden Siltapilareiden kuoret /7/ ja Siltojen reunapalkkien kuoret /8/ mukaisesti. Kun Silko-ohjeet tai muut voimassa olevat Liikenneviraston ohjeet eivät ole sovellettavissa tai kun tarvitaan täydentävää tietoa, korjaussuunnitelmissa voidaan viitata eurooppalaiseen standardiin SFS-EN 1504 Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät, määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden arviointi /27/, jonka osat ovat: , Määritelmät , Betonipinnan suojaus , Rakenteellinen ja ei-rakenteellinen korjaus , Rakenteellinen liimaus , Betonirakenteen injektointi , Betoniterästangon ankkurointi , Raudoituksen korroosionesto , Laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden arviointi , Suojaus- ja korjausaineiden ja niiden yhdistelmien periaatteet , Aineiden ja niiden yhdistelmien työmaakäyttö ja rakenteiden laadunvalvonta.
10 8 Liikenneviraston ohjeita 17/2011 Standardin SFS-EN 1504 vaatimukset on pyritty sisällyttämään Silko-ohjeisiin. Kuten standardi SFS-EN 1504, tämä ohje ei käsittele tulipalosta aiheutuvien vaurioiden korjausta eikä pelkästään siltojen ulkonäön parantamiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä. Sen sijaan ohjeeseen sisältyy jälkijännitettyjen siltojen korjaussuunnittelu, mikä aihe on jätetty standardin SFS-EN 1504 ulkopuolelle. 1.2 Käsitteet Erikoistarkastus Sillan tai yksittäisten rakenneosien perusteellinen tarkastus erikoislaitteilla ja erikoistutkimuksilla. Jäljellä oleva käyttöikä Sillan suunnittelukäyttöiän ja todellisen iän välinen erotus. Käyttöaste Rakenteen tai rakenneosan käyttö- tai murtorajatilan rasituksen suhde kyseisen rakenteen tai rakenneosan suurimpaan mahdolliseen rasitukseen, millä sallitut rajatilan arvot saavutetaan. Käyttöikä Ajanjakso, jonka ajan rakenteen ominaisuudet säilyvät rakenteelta vaadittavalla tasolla edellyttäen, että sitä pidetään asianmukaisesti kunnossa. Laadunhallinta Koordinoidut toimenpiteet organisaation suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi laatuun liittyvissä asioissa. Laaduntarkastus Mittaus-, testaus- ja tarkastustoimenpiteet, joiden avulla varmistutaan siitä, että tuote tai palvelu täyttää asetetut laatuvaatimukset. Laadunvarmistus Se osa laadunhallintaa, joka keskittyy tuottamaan luottamuksen siihen, että laatuvaatimukset tullaan täyttämään. Laatu Tuotteen tai palvelun kyky täyttää omistajan, käyttäjän, ympäristön ja yhteiskunnan tarpeet ja odotukset. Laatuvaatimus Ohjearvo tai raja-arvojen väliin jäävä alue tai sanallinen laadun määrittely. Ohjearvo Rakenteen tai rakennusaineen laadulle asetettu tavoitearvo.
11 Liikenneviraston ohjeita 17/ Peruskorjaus Kokonaiskorjaus, jossa kaikki vaurioituneet ja kuluneet rakenneosat kunnostetaan tai uusitaan ja sillan rakenteellinen ja toiminnallinen kunto palautetaan olevan käyttöiän edellyttämälle tasolle. Raja-arvo = ohjearvo ± sallittu poikkeama. Rasitusluokka Eurokoodin soveltamisohjeen Betonirakenteiden suunnittelu - NCCI 2 /26/ mukainen rakenteiden rasitusluokka. Sallittu poikkeama eli toleranssi Laatuvaatimukseen liittyvä suurin sallittu positiivinen tai negatiivinen poikkeama. SILAVA Tietty Liikenneviraston hyväksymä siltojen laadunvarmistusohjelmisto. Siltapaikkaluokitus Luokitus, jonka tarkoituksen on tuottaa siltapaikalle estetiikaltaan ja arkkitehtuuriltaan siltapaikan kriteerien perusteella sopivia ja riittävän tasokkaita siltoja. Siltapaikkaluokkien kriteereinä ovat siltapaikan sijainti, kulttuuriarvo ja maisema-arvo. Suunnittelukäyttöikä Ajanjakso, jonka ajan rakenteen ominaisuudet säilyvät rakenteelta vaadittavalla tasolla 95 % todennäköisyydellä edellyttäen, että sitä pidetään asianmukaisesti kunnossa. Tavoitekäyttöikä Rakennuttajan tai suunnittelijan asettama käyttöikävaatimus. Tavoitekäyttöikä on noin 25 % suurempi kuin suunnittelukäyttöikä. Toteutusluokka Luokiteltu kokoelma toteutukselle eriteltyjä vaatimuksia, jotka voivat koskea koko rakennustyötä tai yksittäistä kokoonpanoa. Sillan betonirakenteet kuuluvat toteutusluokkaan 3 lukuun ottamatta kuivatyönä tehtäviä peruslaattoja, joiden toteutusluokka voi olla 2.
12 10 Liikenneviraston ohjeita 17/ Toimivuusvaatimukset Korjatun sillan on kestettävä siihen kohdistuvat tie-, rautatieliikenteen tai kevyen liikenteen sillan kuormat sekä muut rakenteisiin kohdistuvat kuormat. Kokonaan uusittavat sillan osat suunnitellaan uusien siltojen varmuustason mukaisesti silloin, kun niitä voidaan hyödyntää siltaa myöhemmin korjattaessa. Säilytettävissä vanhoissa rakenteiden osissa suunnittelukuormina ja kantavuuden tarkistuksen laskentakuormina käytetään yleensä pienennettyjä arvoja. Säilytettäviksi vanhoiksi rakennusosiksi katsotaan kaikki ne rakennusosat, jotka säilytetään sellaisinaan tai korjataan tarvittavassa laajuudessa. Tilaaja voi tapauskohtaisesti päättää myös muusta varmuustasosta. Uusittavien ja säilytettävien sillan rakenneosien varmuustaso on määritetty kohdassa 3. Tieliikenteen silta on reunapalkkia uusittaessa varustettava H2-luokan kaiteella ja reunapalkin on kestettävä tämän kaidetyypin mukaiset törmäyskuormat, jotka on esitetty eurokoodin soveltamisohjeessa Siltojen kuormat ja suunnitteluperusteet NCCI 1 /23/. Korjatun sillan on täytettävä alkuperäiset aukkovaatimukset. Jos vesistösillan korjaustyössä aukkoa pienennetään, aukon muutoksesta on hankittava alueellisen ELYkeskuksen lausunto lupapäätöksen tarpeesta ja aukon vähimmäiskoosta. Lausunnon perusteella hankkeelle on haettava aluehallintoviraston vesitalouslupa ja kiireellisissä tapauksissa töiden aloittamislupa. Korjatun sillan ja siltapaikan on täytettävä Liikenneviraston määräämät siltojen ulkonäköä ja siltapaikkojen viimeistelyä koskevat vaatimukset. Vaatimukset määräytyvät tilaajan asettaman siltapaikkaluokan mukaan. Betonisillan suunnittelukäyttöiäksi voidaan olettaa 100 vuotta, ellei tilaaja toisin ilmoita. Reunapalkkien ja siirtymälaattojen käyttöikä on kuitenkin 50 tai 70 vuotta, katso eurokoodin soveltamisohje NCCI 2:n /26/ taulukko 4.1. Tilaaja voi asettaa korjattavalle sillalle tavoitekäyttöiän, mikä vaikuttaa peruskorjaukseen sisältyvien korjaustoimenpiteiden laajuuteen ja mitoitukseen sekä korjausmenetelmien ja -materiaalien valintaan.
13 Liikenneviraston ohjeita 17/ Levennettävän, korjattavan tai lievästi vaurioituneen sillan suunnitteluperusteet 3.1 Suunnittelukuormat Sillan suunnittelukuormina käytetään ensisijaisesti eurokoodien kuormaosia (/17/.../22/), niiden kansallisia liitteitä (LVM) (/34/.../39/) ja Liikenneviraston soveltamisohjetta /23/. Korjattavan tiesillan kohdassa 2 mainittujen periaatteiden mukaisesti uusittavien rakenneosien mitoituksessa käytetään kuormien pienentämättömiä arvoja, ellei tilaaja ole toisin ilmoittanut. Tiesillan säilytettävien ja/tai korjattavien rakenneosien mitoituksessa ja kantavuuden tarkistuksessa käytetään, ellei tilaaja ole asettanut muita ehtoja, seuraavia kuormien sovituskertoimia: LM1 kuorman sovituskerroin on αq1 = αqi = 0,8 (kun i 2, niin αqi = 1,0) LM2 kuorman sovituskerroin on βq = 0,8 LM3 kuorman sovituskerroin on: βlm3 = 0,8, kun L < 10 m βlm3 = 0,8 0,2*(L-10)/15, kun 10 m < L < 25 m βlm3 = 0,6, kun L > 25 m L = Sillan jännemitta [m] Kaistojen ulkopuolelle jäävillä alueilla kuormia ei ole, joten α q r = 0 Korjattavan rautatiesillan ja kevyen liikenteen sillan kuormamääräykset ovat samat kuin uusissa silloissa ellei tilaajan kanssa ole toisin sovittu. Tapauskohtaisesti ja tilaajan päätöksellä suunnittelukuormina voidaan käyttää vähäliikenteisillä tiesilloilla ja yksityisteillä voimassa olevan ajoneuvoasetuksen mukaisia liikennekuormia ja tilaajan määrittelemiä erikoiskuljetuskaavioita. Samalla tavalla rautatiesilloissa voivat tulla kysymykseen pienemmät kuin tavallisesti käytetyt akselikuormat LM Jos edellä mainituilla kuormilla vanhaa siltaa ei saa kohtuullisilla korjaustoimenpiteillä kestämään, tehdään kyseisille rakenteille vertailu käyttöasteen muutoksesta alkuperäiseen tilanteeseen nähden ja sovitaan tilaajan kanssa jatkotoimenpiteistä.
14 12 Liikenneviraston ohjeita 17/ Materiaalien laskentalujuudet ja mitoitus käyttörajatilassa Yleistä Korjattavan sillan kestävyys murtorajatilassa ja toimintavaatimukset käyttörajatilassa tulee pääasiassa olla standardien SFS-EN /24/, SFS-EN AC /25/, em. standardien kansallisten liitteiden ja eurokoodin soveltamisohjeen Betonirakenteiden suunnittelu NCCI 2 /26/ mukaiset. Korjattavan sillan säilytettävissä rakenneosissa ja sellaisissa uusittavissa rakenneosissa, joiden jäljellä oleva käyttöikä on enintään 50 vuotta, voidaan sallia joitakin poikkeuksia Materiaalien osavarmuusluvut Kun sillan jäljellä oleva käyttöikä on enintään 50 vuotta ja mitoitettavan päärakenneosan siltarekisterijärjestelmän mukainen kuntoarvioluokka /3/ on 0 tai 1, tilaaja voi säilytettävän sillan rakenneosan kohdalla pienentää betonin ja betoniteräksen osavarmuuslukuja eurokoodin soveltamisohjeissa /26/ annetuista arvoista. Pienempää betonin osavarmuuslukua kuin C=1,25 ja teräksen osavarmuuslukua S=1,05 ei kuitenkaan sallita. Betonin ja betoniteräksen osavarmuuslukuja ei pienennetä, kun betonin ja teräksen lujuudet on määritetty erikoistarkastuksessa otettujen näytteiden perusteella kohdan 5.1 mukaisesti. Sillan korjauksen yhteydessä tehtävien uusien perustusten kantokestävyys määritetään standardien SFS-EN /29/ ja SFS-EN /30/ sekä eurokoodin soveltamisohjeen Geotekninen suunnittelu - NCCI 7 /31/ mukaan. Säilytettävän sillan perustuksen alla olevan maan maaparametrien osavarmuuslukuna voidaan käyttää arvoa m = 1,0 ja perustusten geoteknisen pystysuoran kantokestävyyden arvoa R;V = 1,3 ja liukukestävyyden arvoa R;h = 1,1, ellei tilaaja ole asettanut tiukempia ehtoja Halkeamaleveydet Vanhan sillan säilytettävien rakenneosien laskennallisen halkeamaleveysrajan wmax suositusarvot ovat taulukon 1 mukaiset. Sillan säilytettävässä rakenneosassa taulukon 1 mukaisia laskennallisia halkeamaleveysrajoja voidaan korottaa: 50 %, kun jänne- ja betoniterästankojen jännitys ei kasva alkuperäisestä ja kaikki jännitettyjen rakenteiden yli 0,15 mm ja jännittämättömien rakenteiden yli 0,2 mm leveät halkeamat injektoidaan korjaustyön yhteydessä 100 %, kun betonipinta yllä mainitun lisäksi kauttaaltaan pinnoitetaan halkeamia silloittavalla pinnoitteella. Vanhan sillan kokonaan uuden rakenneosan laskennallisen halkeamaleveysrajan wmax suositusarvot voidaan korottaa taulukon 1 mukaisesti, kun koko sillan jäljellä oleva käyttöikä on enintään 50 vuotta. Uuden ja vanhan rakenteen välisessä saumassa voidaan käyttää vanhan rakenteen halkeamaleveysrajoja.
15 Liikenneviraston ohjeita 17/ Taulukko 1. Vanhan sillan laskennallisen halkeamaleveysrajan wmax suositusarvot [mm] Uusi silta 100 vuoden käyttöiälle NCCI2:n /26/ mukaan Vanhan sillan säilytettävät rakenneosat Vanhan sillan uudet rakenneosat 50 vuoden käyttöiälle 0,30 0,40 0,40 0,20 0,30 0,30 0,15 0,20 0,20 0,10 0,15 0,15 0,07 0,10 0,10 Taulukon 1 laskennalliset halkeamaleveysrajat saa korottaa luvulla c/cmin,dur 1,4, jossa c on todellinen betonipeite ja cmin,dur betonipeitteen vähimmäisarvo, joka saadaan kohdan mukaan. Tilaaja voi tapauskohtaisesti asettaa muita ehtoja Suojaava betonipeite Kun sillan jäljellä oleva käyttöikä on enintään 50 vuotta voidaan kokonaan uusittavassa sillan rakennusosassa alentaa eurokoodin soveltamisohjeen /26/ antamia arvoja 10mm (betonipeitteen on kuitenkin oltava vähintään 30mm). Vähennystä ei saa tehdä reunapalkeille eikä siirtymälaatoille. Korjattavan sillan säilytettävän rakenneosan betonipeitteen tulee suojaamattomana olla kaikkia kaavojen {1}-{3} antamaa arvoa suurempi. scl = sto* (te/ tt) 0,5 {1} missä scl sto te tt kloridien tunkeutumissyvyys ajanhetkellä te kloridien tunkeutumissyvyys ajanhetkellä tt sillan suunnittelukäyttöikäikä ajanhetki, jolloin syvyydellä sto on mitattu kriittinen kloridipitoisuus, kriittisenä kloridipitoisuutena pidetään 0,07 % betonin painosta happoliukoisena ja 0,05 % vesiliukoisena mitattuna. src = sc * (te /tt ) {2} missä src sc tt rapautumissyvyys ajanhetkellä te mitattu rapautumissyvyys ajanhetkellä tt ajanhetki, jolloin rapautumissyvyys sc on mitattu. scarb = scarbo* (te/ tt ) 0,5 {3} missä scarb scarbo tt karbonatisoitumissyvyys ajanhetkellä te karbonatisoitumissyvyys ajanhetkellä tt ajanhetki, jolloin karbonatisoitumissyvyys scarbo on mitattu. Erikoistarkastuksessa mitatuista kloridipitoisuuksista määritetään kriittisen kloridipitoisuuden syvyys lineaarisella interpolaatiolla.
16 14 Liikenneviraston ohjeita 17/2011 Betonipeitettä ei pidetä riittävänä ja suunnitelmaan on sisällytettävä ko. betonipinnan täysin kattava korjaaminen ja/tai pinnoittaminen, kun yksikin edellä mainituista arvoista scl, src, ja scarb yli 30 %:ssa mitatuissa pisteissä ylittää samoissa pisteissä mitatut betonipeitearvot. Kun ylitysten määrä on alle 30 %, satunnaiset ja tarkastusajankohdalla todetut puutteet voidaan korjata paikkaamalla. Mikäli raudoituksen betonipeitteitä ei ole mitattu samoissa pisteissä, missä on määritetty kloridipitoisuus, karbonatisoituminen ja rapautuminen, betonipeitteenä pidetään arvoa, jota on ylitetty vähintään 80 %:ssa kaikissa betonipeitemittauksissa ko. rakenneosassa Muut ohjeet Betonin ja terästen jännitykset on rajoitettava korjattavan sillan uusittavissa ja säilytettävissä rakenneosissa betonirakenteiden kansallisen soveltamisohjeen /26/ ohjeiden mukaisesti. Vanhan betonirakenteen reunoissa ja osissa, missä yli 30 % raudoituksesta on kerralla paljastettu ympäröivästä betonista, ei sallita korjaustöiden aikana eikä korjaustöiden jälkeen vetoa. Tilapäistä vetoa lämpötila-, kutistuma- ja muille vastaaville pakkovoimille voidaan kuitenkin sallia edellyttäen, ettei mahdollisesta halkeilusta jää pysyviä vaikutuksia ja että rakenteen kestävyys on halkeilua huomioon ottavilla kantavuuslaskelmilla ja/tai tilapäisillä tuennoilla varmistettu. Raudoitusta ei saa poistaa siten, että rakenteen kestävyys laskee alle tämän ohjeen kohdan salliman varmuustason. Tarkempia betonipintojen poistamisohjeita on esitetty liitteessä 1. Suunnittelijan tulee korjaussuunnitelmassaan tarkistaa ja täsmentää liitteen 1 sallimat purkamistöiden laajuudet. Suunnittelija voi tämän ohjeen mukaisia tarkistuslaskelmia tekemällä esittää suunnitelmassaan laajempia betonirakenteiden purkutöitä kuin mitä liitteessä 1 on esitetty.
17 Liikenneviraston ohjeita 17/ Ennen korjaussuunnittelun aloittamista tehtävät tutkimukset ja selvitykset Näiden ohjeiden soveltaminen edellyttää, että sillalle tehdään erikoistarkastus Liikenneviraston ohjeen Siltojen erikoistarkastusten laatuvaatimukset /9/ mukaisesti. Tämän lisäksi on selvitettävä ainakin seuraavat asiat: sillan rakennusvuosi sillan historiallinen arvo siltapaikkaluokka sillan rasitusluokat rakenneosittain tiedot mahdollisista aikaisemmista korjauksista tiedot energiayhtiöiden ja muiden tahojen siltaan tekemistä ripustuksista, laiteasennuksista, läpivienneistä, jne. erikoistarkastajan laatima raportti rakenteissa ilmenneistä dokumentoimattomista suunnitelmapoikkeamista selvitys kantavuuden alenemista aiheuttavista vaurioista rakenneosittain toiminnallisten puutteiden poistamistarpeet (leveys, kantavuus, korkeusrajoitus) kevyen liikenteen väylän tarve korjattavan sillan kuormat sekä tiedot mahdollisista raskaista erikoiskuljetuksista alkuperäisen siltasuunnitelman suunnittelukuorma korjattavan sillan kaistajärjestelyt korjattavan sillan jäljellä oleva tavoitekäyttöikä tarvittavat täydentävät siltatarkastukset ja selvitykset verrattava alustavin korjaussuunnitelmin ja kustannuslaskelmin kannattaako siltaa ylipäätänsä enää korjata, vai käytetäänkö silta loppuun ja rakennetaan uusi silta tilalle. Rautatiesiltojen korjauksessa tulee lisäksi ottaa huomioon junaliikenteen turvallisuuteen, rajoittamiseen ja ohjaamiseen liittyvät kysymykset, joita on esitetty Liikenneviraston antamassa ohjekokoelmassa Ratatekniset ohjeet (RATO). Vedenalaisten rakenteiden kunto tulee selvittää siltojen sukellustarkastusohjeen mukaisesti tai muilla soveltuvilla menetelmillä silloin, kun suunnitellaan vanhan sillan leventämistä tai kantavuuden parantamista /10/. Suunnittelijan tulee osana toimeksiantoa selvittää edellä mainitut asiat Siltarekisterin, tilaajan luovuttamien raporttien ja siltapaikkakäynnin pohjalta. Mikäli joidenkin asioiden selvittäminen vaatii erillisiä tarkastuksia tai asiakirjojen etsimistä arkistoista, tilaajan tulee määrittää nämä tehtävät toimeksiannossaan tai teettää työt erillisenä toimeksiantona.
18 16 Liikenneviraston ohjeita 17/ Lujuuden määritys korjattavassa rakenteessa 5.1 Betoni Sillan korjauksen yhteydessä valmistettavan uuden rakenneosan betonin ja teräksen lujuusluokat määritetään standardin SFS-EN AC /25/ mukaan. Sillan vanhan säilytettävän osan lujuusluokat määritetään alkuperäisessä suunnitelmassa esitettyjen materiaalivalintojen tai erikoistarkastuksessa otettujen koekappaleiden ja Suomen rakentamismääräyskokoelman B4 /12/ kohdan mukaan käyttämällä lisävarmuuslukua 1,10. Taulukkoon 2 on laskettu valmiiksi eri lujuusluokille koetulosten arvoja, kun keskihajonnan ja keskiarvon suhde on pienempi kuin 0,15 (yleensä siltojen betonirakenteissa), jolloin koetulosten perusteella laskettu vertailulujuus on 85 % nimellislujuudesta. Näytteenotto, tutkiminen ja puristuslujuuden testaus tulee tehdä standardin SFS-EN mukaan. Tässä ohjeessa esitettyjä lujuuden arvoja saa käyttää vain tämän ohjeen mukaisissa laskelmissa. Taulukossa 2 käytetyt merkinnät ovat: n = rakenteesta otettujen poranäytteiden Ø = mm lukumäärä fcm = koetulosten puristuslujuuksien keskiarvo fcmin = koetulosten puristuslujuuksien pienin arvo Taulukko 2. Lujuusluokka määrätään erikoistarkastuksissa saatujen arvojen fcm ja fcmin perusteella sen mukaan, mikä antaa pienimmän arvon n C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 C55/67 C60/ fcm 34,1 40,6 48,1 52,8 57,4 62,1 68,6 76,1 fcmin 24,1 30,6 38,1 42,8 47,4 52,1 58,6 66,1 7-9 fcm 33,1 39,6 47,1 51,8 56,4 61,1 67,6 75,1 fcmin 24,1 30,6 38,1 42,8 47,4 52,1 58,6 66,1 >10 fcm 32,1 38,6 46,1 50,8 55,4 60,1 66,6 74,1 fcmin 24,1 30,6 38,1 42,8 47,4 52,1 58,6 66,1 Vanhoissa ennen eurokoodien voimaantuloa valmistuneissa suunnitelmissa lujuusluokka on määritetty kuutiolujuuden mukaan. Näitä lujuusarvoja voidaan käyttää sellaisinaan lujuusluokan määrityksessä. Betonin ominaislujuudet määritetään edellä saadun lujuusluokan ja soveltamisohjeen /26/ mukaan. Puristuslujuutta tulee kuitenkin alentaa vähintään 35 % ja vetolujuutta vähintään 70 %, kun rakenteessa on erikoistarkastuksen yhteydessä todettu sisäisiä pakkasvaurioita /14/. Betonin ominaislujuutta ei saa nostaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesta arvosta enempää kuin 30 %, mikäli betonipinnan karbonatisoitumissyvyys on 10 mm tai suurempi. Kun karbonatisoitumissyvyys on enintään 1 mm, sallittu nosto on enintään 60 %. Väliarvot voidaan interpoloida. Suurempaa lujuusluokkaa kuin C60/75 ei sallita.
19 Liikenneviraston ohjeita 17/ Betoniteräs Vanhan säilytettävän rakenteen raudoituksen ominaislujuus ja sitkeys määritetään alkuperäisessä suunnitelmassa ilmoitetun teräksen myötölujuuden ja eurokoodien soveltamisohjeen /26/ mukaan. Betoniterästangon toimiva poikkipinta-ala ja sitkeys alennetaan sillan erikoistarkastuksessa todetun kunnon perusteella. Kuntoarvion tekemisessä käytetään Liikenneviraston ohjetta Raudoitteiden korroosioasteen määritys /15/. Lujuuden alenemaa ei tarvitse ottaa huomioon eikä rakenteessa katsota olevan välitöntä korjaustarvetta, mikäli raudoituksen korroosioaste on enintään 1. Kun raudoituksen korroosioaste on luokan 2 mukainen tai suurempi, syöpyminen on pysäytettävä korjauksen yhteydessä tehtävillä toimenpiteillä. Raudoituksen korroosioasteella 2 betoniterästangon nimellispoikkipinta-alana on käytettävä arvoa, joka on enintään 94 % alkuperäisestä arvosta. Raudoitteen poikkipinta-alan pienentyminen pitää määrittää tapauskohtaisesti ja arviointi tehdä VTT:n julkaisun Rappeutumisen vaikutus betonisillan kantokykyyn /14/ mukaan, kun korroosioaste on 3 tai 4. Kun raudoituksen korroosioaste on 3 tai 4, on myös teräksen sitkeyden pieneneminen otettava huomioon. Kun korroosioaste on 3 ja poikkileikkauksen pinta-alan pienentyminen enintään 25 %, teräksen venymä εud rajoitetaan arvoon 5. Kun poikkileikkauksen pinta-alan alenema on tätä suurempi tai korroosioaste 4, betoniterästangolla ei katsota olevan myötäämiskykyä lainkaan, vaan tangon oletetaan murtuvan välittömästi, kun pienennetyn teräspoikkileikkauksen mukaan laskettu teräksen myötöjännitys fyd on saavutettu /26/. 5.3 Jänneteräs Vanhan säilytettävän rakenteen jänneteräksen ominaislujuus ja sitkeys määritetään alkuperäisessä suunnitelmassa ilmoitetun teräksen myötölujuuden ja soveltamisohjeen /26/ mukaan. Toimivan poikkipinta-alan ja sitkeyden vähennykset tehdään vastaavalla tavalla kuin betoniterästen kohdalla. Jänneteräksen lujuuden alenemaa ei tarvitse ottaa huomioon eikä rakenteella katsota olevan välitöntä korjaustarvetta, jos jänneteräksen korroosioaste on enintään 1. Kun jänneteräksen korroosioaste on luokan 2 mukainen tai suurempi, syöpyminen on pysäytettävä korjauksen yhteydessä tehtävillä toimenpiteillä. Jänneteräksen korroosioasteella 2 jänneteräksen nimellispoikkipinta-ala on käytettävä arvoa, joka on enintään 90 % alkuperäisestä arvosta. Lisäksi tulee ottaa huomioon teräksen sitkeyden pieneneminen siten, että teräksen venymä rajoitetaan arvoon εud = 13. Jänneteräksen poikkipinta-alan pienentyminen pitää määrittää tapauskohtaisesti ja arviointi tehdä VTT:n julkaisun Rappeutumisen vaikutus betonisillan kantokykyyn /14/ mukaan, kun korroosioaste on 3 tai 4. Kun korroosioaste on 3 tai 4 ja poikkileik-
20 18 Liikenneviraston ohjeita 17/2011 kauksen pinta-alan pienentyminen enintään 10 %, teräksen venymä rajoitetaan arvoon εud = 10. Kun jänneteräksen poikkipinta-alan pienentyminen on enemmän kuin 10 %, jänneteräksellä ei katsota olevan myötäämiskykyä lainkaan vaan teräksen oletetaan murtuvan välittömästi, kun pienennetyn teräspoikkileikkauksen mukaan laskettu teräksen 0,1-rajaa vastaava vetolujuus fpd on saavutettu /26/. 5.4 Betonin ja teräksen yhteistoiminta Sekä betoni- että jänneterästankojen tartuntalujuuden katsotaan olevan betonin lujuusluokan mukainen, kun korroosioaste on enintään 1. Kun korroosioaste on luokassa 2, tartuntalujuutta on alennettava 15 %. Tartuntalujuuden katsotaan hävinneen kokonaan, kun korroosioaste on suurempi kuin 2. Kun betonipinta paikataan syvyyteen, joka ylettyy vähintään 20 mm syvemmälle kuin teräksen sisäpinta, tartunta voidaan laskea paikkausbetonin, sen alapuolella olevan betonin tai betonin C30/37 lujuusluokan mukaan käyttäen aina pienintä mahdollista arvoa. Kun paikkaus ei ylety em. syvyyteen, tartuntalujuus on 50 % edellä lasketusta arvosta. Haljenneen poikkileikkauksen jäykkyys pienennetään jättämällä betonin vetojännitys huomioimatta, kun laskelmat osoittavat, että kutistumasta, painumasta ja lämpötilaeroista aiheutuu kyseisen rakenteen johonkin kohtaan halkeilua samalla, kun muu siltaosa säilyy halkeamattomana. Tarkastelu voidaan tehdä esimerkiksi eurokoodin SFS-EN AC liitteen LL /25/ mukaisesti FEM-menetelmiä hyödyntäen. Tarkasteluun sisällytetään viruman vaikutukset. Käyttörajatilassa halkeamien vähittäinen kehittyminen otetaan huomioon. Betonirakenteen leikkaus-, taivutus- ja vääntökestävyys määritetään soveltamisohjeen NCCI 2 /26/ mukaan. Vanhan ja uuden betonin leikkaussauma on mitoitettava siten, että leikkauskestävyys on riittävä riippumatta siitä tapahtuuko halkeilua vai säilyykö rakenne halkeamattomana.
21 Liikenneviraston ohjeita 17/ Vanhan sillan korjattavan rakenneosan kantavuuden laskenta Sillan jäljellä olevan käyttöiän aikana tapahtuva luvun 3 mukainen kloridien tunkeutuminen ja rapautuminen otetaan vähennyksenä huomioon sillan poikkileikkausarvoista niiden suurimman arvon mukaan, kun arvo ylittää 3 mm. Karbonatisoituminen otetaan vastaavalla tavalla huomioon, kun karbonatisoitumissyyyden arvo ylittää 10 mm. Korjattavan betonirakenteen analysointi ja mitoitus tehdään tämän ohjeen mukaan, kun vauriot korjataan betonilla, joka ulottuu vähintään 20 mm toimivan raudoituksen taakse. Kun korjaaminen ei ulotu edellä mainittuun syvyyteen, paikkausbetonin lujuusarvoja tulee alentaa kertomalla ne luvulla 0,5. Korjatun rakenteen kantavuus murtorajatilassa lasketaan kuten ehjässä rakenteessa ottaen kuitenkin huomioon uuden ja vanhan betonin lujuudet ja tarvittaessa myös kahdesta eri-ikäisestä betonirakenneosasta koostuvan rakenteen pitkäaikainen käyttäytyminen kuten tämän ohjeen luvuissa 9-12 on esitetty. Betonin viruminen ja kutistuminen eivät yleensä vaikuta taivutetun ja puristetun sauvamaisen betonirakenteen murtorajatilamitoitukseen. Poikkeuksen muodostavat hoikat ja keskeisesti kuormitetut pilarit. Pilarin hoikkuutta tulee suurentaa kaavojen {4a} ja {4b} mukaan, kun >50. korj = * [ 1 + 0,15 * ( - 50 ) / 25 ] kun 50< <75 {4a} korj = * [ 1 + 0,3 * ( - 50) / 50 ] kun 75< <125 {4b} Kun >125, eli pilari on poikkeuksellisen hoikka, tarkastelu tulee tehdä erikseen muilla menetelmillä, joilla voidaan ottaa huomioon: o eri betonien ajasta ja kuormista johtuvat epälineaariset ominaisuudet o pilarin todellinen jäykkyys halkeamien vaikutuksesta ja o epälineaarinen siirtymien kasvu ja näistä johtuva taivutuksen lisäykset. Samoin tulee menetellä, kun pilari on keskeisesti puristettu ja pysyvän kuorman osuus on niin suuri, ettei kaavan {5} ehto toteudu. kn < M / (N*d) {5} missä M N d kn G P pilarin suurinta normaalivoimaa vastaava momentti pilarin suurin normaalivoima neliöpilarin sivumitta ja pyöreän pilarin halkaisija taulukon 3 mukainen kerroin, missä rakenteen omapaino rakenteen muuttuva kuorma.
22 20 Liikenneviraston ohjeita 17/2011 Taulukko 3. Arvot kn, kun omanpainon osuutta kokonaiskuormasta ja teräsmäärää vaihdellaan. Väliarvot voidaan interpoloida. G G P Teräsmäärä 1,0 % 2,5 % 5,0 % kn kn kn 0, , , , Mikäli laskelmien mukaan pilarissa tapahtuu halkeilua, poikkileikkaus voidaan olettaa haljenneeksi ja laskenta tehdä kuten kohdassa 5.4 on esitetty.
23 Liikenneviraston ohjeita 17/ Vaurioiden vaikutuksen suuruusluokkatarkastelu ja toimenpidesuositukset Sillan tulee korjauksen jälkeen säilyttää tämän ohjeen mukainen kantavuustaso sen jäljellä olevan käyttöiän aikana. Jo tapahtunut ja ennakoitavissa oleva rappeutuminen on otettava huomioon. Yleensä tulee pyrkiä siihen, että tapahtunut rappeutuminen korjataan ja vaurioituminen pysäytetään. Rappeutumisen eteneminen voidaan arvioida kohdan 3 ja VTT:n julkaisun Rappeutumisen vaikutus betonisillan kantokykyyn /14/ mukaan. Mikäli arvioitu rappeutuminen sillan käyttöiän lopussa pienentää rakenteen kapasiteettia vähemmän kuin 10 %, sitä ei tarvitse ottaa suunnittelussa huomioon.
24 22 Liikenneviraston ohjeita 17/ Betonin lyhyt- ja pitkäaikaiset muodonmuutokset 8.1 Raudoittamaton tai lähes raudoittamaton rakenne Betonin pitkä- ja lyhytaikaiset muodonmuutokset lasketaan eurokoodin soveltamisohjeen Betonirakenteiden suunnittelu - NCCI 2 /26/ mukaan. Betonin viruminen ja kutistuminen on suurinta ensimmäisten kuukausien aikana ja nämä ajasta riippuvat muodonmuutokset jatkuvat massiivissa siltarakenteissa merkittävinä 5-10 vuotta valun jälkeen. Viruminen alkaa uudelleen vielä vuosikymmentenkin kuluttua joskin selvästi vähäisempänä, mikäli betoni saa uuden herätteen jännitystilan muutoksesta. Betonin virumaluku saadaan kaavasta: (t,t0) = 0(t0) * c(t,t0) {6} missä 0(t0) nimellinen virumaluku soveltamisohjeen NCCI 2 /26/ liitteen 1 kaavasta 0.5 t0 betonin ikä vuorokausina kuormittumisen alkaessa t betonin ikä vuorokausina tarkasteluajankohtana, t> t0 c(t,t0) kerroin, joka ottaa huomioon virumisen kehittymisen ajan myötä, lasketaan soveltamisohjeen /26/ liitteen 1 kaavalla 0.6. Pitkäaikaisten kuormien vaikutuksen laskennassa tulee ottaa huomioon betonin virumisen vaikutus pakkovoimiin ja kuormien jakaantumiseen. Tämä voidaan tehdä FEM-ohjelmalla, jossa on epälineaarinen ajasta riippuva materiaalimalli. Toinen ja tavanomaisempi tapa on tehdä laskenta tehollisilla kimmokertoimilla, jotka saadaan kaavasta: EcG,eff = Ecm / ( 1 + a * (t,t0)) {7} missä EcG,eff Ecm (t,t0) a tehollinen kimmokerroin ajankohtana t lyhytaikainen kimmokerroin eurokoodin soveltamisohjeen /26/ mukaan virumaluku kaavan 6 mukaan ajankohdalla t kuorman vaikutusajasta riippuva kerroin, joka saadaan taulukosta 4. Betonin kutistuminen lasketaan eurokoodien mukaan. Soveltamisohjeen NCCI 2 /26/ liitteessä 1 on esitetty kaavat kutistumalle. Kokonaiskutistuma on ajasta riippuvien kuivumiskutistuman cd ja sisäisen kutistuman ca summa:
25 Liikenneviraston ohjeita 17/ cs(t,ts) = cd(t, ts) + ca(t) {8} missä t ts betonin ikä vuorokausina tarkasteluajankohtana, t>ts on betonin ikä vuorokausina kuivumiskutistumisen alkaessa, tavallisesti jälkihoitoajan pituus. Taulukko 4. Tehollisen kimmokertoimen laskennassa käytetyn kertoimen a arvoja. Betonin ikä kuormituksen alkaessa tai muuttuessa Kuorma 0-28 vrk vrk 1-3 v yli 3 v Kutistumasta tai muusta muodonmuutoksesta syntyvä vaikutus, joka etenee kaavan {8} kertoimen ds(t, ts) mukaan Pysyvän kuorman virumasta tai muusta muodonmuutoksesta syntyvä vaikutus, joka etenee kaavan {6} kertoimen c(t,t0) mukaan Hydrataatiolämpötilaerosta 1 johtuva kuorma tai pakkovoima Jännevoiman vaikutuksesta syntyvä kuorma tai pakkovoima, kun poikkileikkauksesta poistetaan betonia 0,52 0,75 0,90 1,1 0,52 0,52 0,70 0,90 0,85 1,0 1,1 1,1 0,52 1,1 1,1 1,1 Oman painon vaikutus kuorman siirtyessä rakenteelle yhtäkkiä, esimerkiksi tuenta puretaan 1,1 1,1 1,1 1,1 1 Sovelletaan kaavan {13} mukaiseen lämpötilaeron pitkäaikaisvaikutukseen.
26 24 Liikenneviraston ohjeita 17/ Raudoituksen vaikutus rakenteen teholliseen kimmokertoimeen Betonirakenteen tehollista kimmokerrointa voidaan suurentaa ottamalla huomioon raudoituksen vaikutus. Puristetulla rakenteella tehollinen kimmokerroin saadaan kaavasta: Ecmi = Ecm* [ ( n 1 ) * AS + A ] / A {9} missä Ecmi Ecm A AS ES puristetun teräsbetonirakenteen tehollinen kimmokerroin raudoituksen vaikutus huomioon otettuna betonin tehollinen kimmokerroin poikkileikkauksen sivumittojen perusteella laskettu pinta-ala poikkileikkauksessa olevien raudoituksen pinta-ala teräksen kimmokerroin n = ES / Ecm {10} Taivutetulla rakenteella tehollinen kimmokerroin saadaan kaavasta: Ecmii = Ecm* [ ( n 1 ) * ISii + I ] / I {11} missä Ecmii I IS ys taivutetun teräsbetonirakenteen tehollinen kimmokerroin raudoituksen vaikutus huomioon otettuna poikkileikkauksen sivumittojen perusteella laskettu jäyhyysmomentti on poikkileikkauksessa olevien betoniterästankojen jäyhyysmomentti niiden painopisteen suhteen on poikkileikkauksessa olevien betoniterästankojen painopisteen ja raudoitetun poikkileikkauksen painopisteiden välinen etäisyys ISii = IS + AS * ys 2 {12}
27 Liikenneviraston ohjeita 17/ Betonin pitkäaikaisten muodonmuutosten vaikutus rakenteiden mitoitukseen Betonin pitkäaikaisilla muodonmuutoksilla on vaikutusta kuormien jakaantumiseen uuden ja vanhan betonin välillä. Vaikutus on merkittävä lähinnä käyttörajatilassa. Murtorajatilassa rakenne toimii yleensä kuin ehjä betoni. Kuormien jakaantuminen muuttuu ajan myötä. Tämän takia tarkastelut on tehtävä useissa vaiheissa. Kriittisiä vaiheita ovat purkutyöt varsinkin silloin, kun osa sillasta on korjaustöiden aikana kuormitettuna. Valmiissa sillassa yleensä riittää, että murto- ja käyttörajatilatarkastelut tehdään sillan käyttöönoton ajankohtana ja aikana, kun viruminen ja kutistuminen ovat käytännössä päättyneet. Tämä sen takia, että muissa vaiheissa mitoituksen kannalta merkittävät tarkastelut koskevat lähinnä halkeilua ja jännitysten rajoittamista, missä mitoitus ei ole yhtä kriittinen. Poikkeuksena tästä ovat jännitetyt sillat, jotka ovat varsin herkkiä sillan purkutöiden kautta syntyville lisärasituksille sekä uuden ja vanhan betonin välisille lämpötila- ja kutistumaeroille. Kutistuman ja sitoutumislämmön aiheuttamat rasitukset voidaan jättää huomiotta murtorajatilassa, kun teräsbetonisilla laatoilla ja palkeilla on riittävästi muodonmuutoskapasiteettia. Pilareissa niiden yläpuolisten rakenteiden pakkovoimat kuitenkin otetaan huomioon pilareita rasittavina pysyvinä kuormina.
28 26 Liikenneviraston ohjeita 17/ Sitoutumislämpötilasta aiheutuvat rasitukset 9.1 Lämpösuojauksen tarpeellisuus Suunnittelijan tulee antaa ohjeita betonin suhteituksesta ja lämpösuojauksesta sekä tarvittaessa jäähdyttämisestä, joilla estetään yli 15 C suurempien lämpötilaerojen syntyminen betonin sydän- ja pintaosien välille. Tällä tavalla katsotaan voitavan estää pinnan liiallista halkeilua hydrataatiolämmön takia. Lämpötilaerojen laskennassa ja toimenpiteiden suunnittelussa tulee tehdä lämpöteknillisiä laskelmia. Selkeissä tapauksissa voidaan myös nojautua seuraavassa esitettyihin taulukkoarvoihin ja kertoimiin. Taulukossa 5 on annettu yhden metrin paksuisen laatan sisäosan ja pintaosien arvioidut maksimilämpötilat eri sementtimäärillä ja laaduilla sekä näiden perusteella laskettu suurin lämpötilaero. Taulukko 5 perustuu olosuhteisiin, missä ulkoilman lämpötila on +10 C, tuulen nopeus 5 m/s, rakenteen alapuolella on lautamuotti 22 mm ja laatan yläpinta on suojaamaton tai korkeintaan ohuella 1 mm:n muovipeitteellä suojattu. Taulukko 5. Betonin sydänosan ja pintojen lämpötilat C sekä suurin lämpötilaero. Käytettävä sementti ja sen määrä betonissa Vertailutapaus: CEM I tai II - N, 300 kg/m 3 Yläpinta Sydänosa Alapinta Suurin lämpötilaero CEM I tai II - N, 350 kg/m CEM I tai II - N,400 kg/m CEM I tai II - N,450 kg/m CEM I tai II - R, 300 kg/m CEM I tai II - R, 350 kg/m CEM I tai II - R, 400 kg/m CEM I tai II - R, 450 kg/m Mikäli laatan yläpinta lämpösuojataan sydänosan ja yläpinnan välinen lämpötilaero korjataan lämpösuojaustavan perusteella taulukon 6 kertoimilla. Laatan sydänosa lämpenee lämpösuojauksen paksuudesta (6-50 mm) riippuen 2-4 C. Laatan alapinnan lämpötila pysyy käytännössä muuttumattomana. Ulkolämpötilan vaikutus pinnan ja sydänosan väliseen lämpötilaeroon otetaan huomioon kertomalla taulukon 5 lämpötilaerot taulukon 7 kertoimilla. Rakenteen paksuuden vaikutus otetaan huomioon taulukon 8 kertoimilla.
29 Liikenneviraston ohjeita 17/ Taulukko 6. Lämpösuojauksen aloittamisen ajankohdan vaikutus betonin sydänosan ja yläpinnan väliseen lämpötilaeroon. Tapaus Ei lämpösuojausta tai 1 mm:n peite Lämpösuojaus 1 tunti valusta Lämpösuojaus 5 tuntia valusta 6 mm:n peite 20 mm lämpömatto 50 mm Eristepeite ,55 0,25 0,10 0,90 0,55 0,55 Taulukko 7. Ulkolämpötilan vaikutuskerroin betonin sydänosan ja pintaosien välisiin lämpötilaeroihin. Ulkolämpötila ( C) Yläpinta Alapinta -20 1,70 1, ,50 1,30 0 1,35 1, ,00 1, ,65 1, ,30 1,00 Taulukko 8. Rakenteen paksuuden vaikutuskerroin betonin sydänosan ja pintaosien välisiin lämpötilaeroihin. Paksuus [m] Kerroin 1,5 1,20 1,2 1,10 1 1,00 0,5 0,65 0,3 0,40 0,2 0,20 0,1 0,10
30 28 Liikenneviraston ohjeita 17/ Lämpötilaerot siltoja levennettäessä Hydrataatiolämpö aiheuttaa rakenteeseen sisäisiä rasituksia, kun massiivinen silta levennetään massiivisella betonivalulla ilman jälkivalukaistaa. Levennystä suunniteltaessa nämä rasitukset tulee lisätä siihen kuormayhdistelmään, jonka mukaan halkeamaleveydet tarkistetaan ja jännitykset rajoitetaan. Vaikutukset voidaan laskea FEM-ohjelmalla tai lineaarisen kimmoteorian mukaan käyttäen tehollisia kimmokertoimia, jotka saadaan kaavasta {7} käyttäen taulukon 4 lämpötilakuormille tarkoitettuja a-kertoimia. Kun sillan levennysosa on päistään vapaa, lämpötilaerojen vaikutukset voidaan laskea tasojännitystilana. Laattaan syntyy tällöin laatan koko korkeudelle tasan jakaantunut mutta sillan vaakasuunnissa muuttuva veto- ja puristusjännitys. Suurimmat rasitukset saadaan yleensä sillan päätyihin, missä valusauma päättyy. Laatan ylä- ja alapinnan väliset lämpötilaerot aiheuttavat staattisesti määräämättömälle rakenteelle taivutusrasituksia. Ylä- ja alapintojen väliset lämpötilaerot voidaan arvioida taulukon 5 mukaan, ellei tehdä tapauskohtaisia lämpöteknillisiä laskelmia. Lämpötila ajan funktiona 1-2 viikkoa valun jälkeen voidaan tavanomaisissa tapauksissa olettaa jakaantuvan sivusuunnassa kuvien 1 ja 2 mukaisesti. Kuvat koskevat tapausta, jossa laatta on metrin paksuinen, sementtimäärä on 300 kg/m 3, sementti on normaalisementtiä ja massan lämpötila on +20 C ja ulkolämpötila on +15 C. Näissä olosuhteissa hydrataatiosta johtuva lämpötilan nousu on kuvan 2 mukaan dt(t)max = 25 C. Muut laattapaksuudet, sementtimäärät ja laadut sekä massan lämpötilat otetaan huomioon taulukoiden 8-10 kertoimilla. Ulkolämpötilan vaikutus otetaan huomioon vain kaavalla {13}. Tämä menettely kuitenkin edellyttää, että rakenne on tuulelta suojattu. Kuva 1. Levennetyn sillan lämpötilajakauman muoto sillan sivusuunnassa.
31 Liikenneviraston ohjeita 17/ Ilman erillistä selvitystä voidaan olettaa, että liitos alkaa siirtää leikkausvoimia ja betoni toimia kiinteän aineen tavoin 6 tunnin kuluttua valusta. Lämpötilaerojen pitkäaikaisvaikutuksia laskettaessa mitoittavana lämpökutistumana voidaan pitää arvoa, joka on: dt(t)mit = 0,75 * dt(t)max + Tm -T0 {13} missä dt(t)max Tm T0 lämpötilan nousu massan alkulämpötilasta mitattuna tuoreen massan lämpötila ulkolämpötila ja samalla myös vanhan rakenteen lämpötila. 30,00 25,00 20,00 dt(t) [ C] 15,00 10,00 5,00 Kuva 2. 0,00 6h 12h 24h 48h 72h 96h 120h 144h 168h -5,00 t [tuntia] Levennetyn sillan lämpötilaeron kehittyminen 1 m paksulla laatalla ajan funktiona, kun käytetään yleissementtiä 300 kg/m3.
32 30 Liikenneviraston ohjeita 17/2011 Taulukko 9. Levennetyn sillan maksimilämpötilaeron kehittymisen riippuvuus sementtityypistä ja sen määrästä. Käytettävä sementti ja sen määrä betonissa Vertailutapaus: CEM I tai II - N, 300 kg/m 3 Aika valusta [h] Kerroin 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 CEM I tai II - N, 350 kg/m 3 1,00 1,06 1,17 1,11 1,09 1,05 CEM I tai II - N,400 kg/m 3 1,00 1,18 1,31 1,21 1,17 1,10 CEM I tai II - N,450 kg/m 3 1,00 1,26 1,44 1,32 1,27 1,13 CEM I tai II - R, 300 kg/m 3 1,00 1,24 1,19 1,10 1,07 1,03 CEM I tai II - R, 350 kg/m 3 1,00 1,29 1,35 1,21 1,19 1,10 CEM I tai II - R, 400 kg/m 3 1,00 1,35 1,50 1,34 1,28 1,13 CEM I tai II - R, 450 kg/m 3 1,00 1,59 1,65 1,44 1,38 1,19 Taulukko 10. Massan lämpötilan vaikutus maksimilämpötilaeroon sekä sen ajankohtaan. Massan lämpötila [oc] Kerroin maksimilämpötilalle Kerroin maksimilämmön ajanhetkelle 5 0,72 1, ,8 1,4 15 0,9 1, ,13 0, ,26 0,65 Taulukoissa 8-10 esitetyt lämpötilakertoimet koskevat tapausta milloin lämpösuojausta ei ole. Mikäli lämpösuojaus tehdään tunnin kuluttua valusta, lämpötilaerot dt(t)mit on kerrottava luvulla 1,1. Kun lämpösuojaus tehdään viisi tuntia valusta, kerroin on vastaavasti 1,05. Suunnittelijan tulee ottaa huomioon, että työmaalla pyritään usein betonin varhaislujuutta nostamaan vaihtamalla sementti rapidsementiksi. Koska tämä menettely kasvattaa levennettävän rakenteen hydrataatiolämmöstä johtuvia rasituksia merkittävästi, suunnittelijan tulee ilmoittaa seurausvaikutukset mikäli rapid-sementin käyttö sallitaan. Lämpörasitukset tulee laskea ajankohdalla, kun rasitukset saavat maksimiarvonsa (4-12 vrk), sillan käyttöönoton ajankohdalla ja lopputilanteessa (ajanhetki ääretön). Muut ajankohdat tutkitaan, kun niillä on mitoituksen kannalta merkitystä. Tehollisilla kimmokertoimilla laskettaessa sijoitetaan kaavaan {7} soveltamisohjeen /26/ kertoimet (t,t0) ja taulukon 4 lämpötilakuormille tarkoitetut kertoimen a arvot. Kuormituksen alkamisajankohdaksi t0 valitaan uudelle betonille se ajankohta, jolloin lämpötila on saavuttanut maksimiarvonsa. Vanhalle betonille valitaan kuormituksen alkamisajankohdaksi t0 rakenteen ikä levennystä tehtäessä.
33 Liikenneviraston ohjeita 17/ Kun laskennan kautta on saatu pakkovoiman maksimiarvo STmax ja lopputilanteen arvo ST voidaan muiden ajankohtien pakkovoima laskea kaavan {14} avulla. Taulukkoon 14 on laskettu valmiiksi eräitä tapauksia. Taulukko 11. Lämpöjännitysten muuttuminen ajan mukana. t Pakkovoima 6 vrk STmax 30 vrk STmax (STmax -ST )*0,30 1 v STmax (STmax -ST )*0,60 3 v STmax (STmax -ST )*0,80 ST ST (t) = STmax (STmax - ST )*((t-ta)/100000) 0,2/[2-(300-t)/500] {14} missä ST (t) STmax ST t ta pakkovoima lämpötilaerosta ajankohdalla t lämpötilaerosta aiheutuva suurin pakkovoima lämpötilaerosta johtuva pakkovoima ajankohdalla ääretön t<10^5 vrk tarkasteluajankohta vuorokausissa > 6 vrk 6 vrk 9.3 Lämpötilaerot laattoja ja palkkeja korjattaessa Hydrataatiolämpö aiheuttaa rasituksia rakenteelle, kun vanhan betonirakenteen pintaan valetaan monoliittisesti kiinni uutta betonia. Mikäli rakenteeseen liitettävän betonikerroksen paksuus on keskimäärin enintään 100 mm, hydrataatiolämmön vaikutukset voidaan pitää merkityksettöminä ja jättää huomioimatta. Rakenteen paksuutena voidaan käyttää kunkin rakenneosan keskiarvoa edellyttäen, että suurin yksittäinen poikkeama keskiarvosta on enintään 100 % ja että yli 30 % poikkeamat esiintyvät enintään yhdellä neljäsosalla rakenteen pituus- tai poikkisuunnan mitasta. Poikkeamien ollessa tätä suuremmat, portaittain muuttuvat lämpötilanerot on otettava laskelmissa huomioon. Korjattavan rakenteen sisäiset lämpötilaerot tulee arvioida erillisillä laskelmilla tai kuvien 3 ja 4 avulla. Kuvat koskevat tapausta, jossa valun paksuus on 300 mm, sementtimäärä on 300 kg/m 3, sementti normaalisementtiä ja massan lämpötila on +20 C sekä ulkolämpötila +15 C. Muut valupaksuudet, sementtimäärät ja laadut ja massan lämpötilat otetaan huomioon taulukoiden avulla. Ulkolämpötilan vaikutus otetaan huomioon kaavalla {13}. Tämä menettely kuitenkin edellyttää, että rakenne on tuulelta suojattu. Laattojen ja palkkien yläpintoja korjattaessa voidaan olettaa, että betoni alkaa toimia kiinteän aineen tavoin 6 tunnin kuluttua. Lämpötilaerojen pitkäaikaisvaikutuksia laskettaessa mitoittava lämpökutistuma lasketaan kaavan {13} avulla. Teholliset kimmo-
34 32 Liikenneviraston ohjeita 17/2011 kertoimet ja sisäiset rasitukset lasketaan vastaavalla tavalla kuin siltojen levennyksiä analysoitaessa. Kuvan 3 lämpötilajakauma ja kuvan 4 lämpötilaero edellyttävät pinnan suojaamista muotilla tai ohuella lämpöpeitteellä. Pintavalun suojaamatta jättämistä ei suositella eikä lämpötilaeron pienenemistä suojaamattomassa pintavalussa oteta huomioon. Kuva 3. Korjattavan sillan lämpötilajakauma sillan pystysuunnassa. 15,00 dt(t) [ C] 10,00 5,00 0,00 6h 12h 24h 48h 72h t [tuntia] Kuva 4. Pinnan korjausbetonin ja vanhan betonin lämpötilaeron kehittyminen 300 mm:n paksuisella valulla, kun käytetään yleissementtiä 300 kg/m3. Taulukko 12. Korjatun sillan maksimilämpötilaeron perusarvo eri paksuisilla valuilla (CEM I tai II - N 300kg/m3). Paksuus [m] Kerroin 0,5 1,66 0,3 1,00 0,2 0,66 0,1 0,33
35 Liikenneviraston ohjeita 17/ Taulukko 13. Levennetyn sillan maksimilämpötilaeron kehittymisen riippuvuus sementtityypistä ja sen määrästä. Käytettävä sementti ja sen määrä betonissa Aika valusta [h] Kerroin Vertailutapaus: CEM I tai II - N, 300 kg/m 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 CEM I tai II - N, 350 kg/m 3 1,00 1,06 1,17 1,11 1,09 1,05 CEM I tai II - N,400 kg/m 3 1,00 1,18 1,31 1,21 1,17 1,10 CEM I tai II - N,450 kg/m 3 1,00 1,26 1,44 1,32 1,27 1,13 CEM I tai II - R, 300 kg/m 3 1,00 1,24 1,19 1,10 1,07 1,03 CEM I tai II - R, 350 kg/m 3 1,00 1,29 1,35 1,21 1,19 1,10 CEM I tai II - R, 400 kg/m 3 1,00 1,35 1,50 1,34 1,28 1,13 CEM I tai II - R, 450 kg/m 3 1,00 1,59 1,65 1,44 1,38 1,19 Taulukko 14. Massan lämpötilan vaikutus maksimilämpötilaeroon sekä sen ajanhetkeen. Massan lämpötila [oc] Kerroin maksimilämpötilalle Kerroin maksimilämmön ajanhetkelle 5 0,72 1, ,80 1, ,90 1, ,00 1, ,13 0, ,26 0, Lämpötilaerot pilareita korjattaessa Monoliittisesti vanhan pilarin ympärille valettavan betonimanttelin hydrataatiolämpö aiheuttaa rasituksia rakenteelle. Mikäli rakenteeseen liitettävän betonimanttelin paksuus on keskimäärin enintään 100 mm, hydrataatiolämmön vaikutukset voidaan merkityksettöminä jättää huomioimatta. Manttelin paksuuden vaihtelu otetaan huomioon kohdassa 9.3 esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Mantteloimalla korjattavan rakenteen lämpötilajakauma tulee arvioida laskelmilla tai kuvien 5 ja 6 avulla. Kuvat koskevat tapausta, jossa manttelin paksuus on 500 mm, sementtimäärä on 300 kg/m 3, sementti normaalisementtiä ja massan lämpötila +20 C. Muut valupaksuudet, sementtimäärät ja -laadut ja massan lämpötilat otetaan huomioon taulukoiden avulla. Pilarin lämpötilaeroja koskevat mitoitussäännöt ovat samat neliö- ja ympyräpoikkileikkauksille, joiden manttelin paksuudessa on enintään ±20 %:n vaihteluja. Samoja sääntöjä voidaan soveltaa myös suorakaiteen muotoisille pilareille, joiden sivujen suhde on enintään 2. Mikäli pilari korjataan vain yhdeltä sivulta, laskennassa sovelle-